生コンクリート技術者養成講習会➂
長野県生コンクリート工業組合

技士・主任技士試験対策
2022年10月13日

午後の講習内容
 コンクリートの(調)配合
 ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄの製造
 コンクリートの品質管理
 コンクリートの施工

 特殊な配慮を要するコンクリート
 コンクリート製品
 構造力学項目別出題傾向
令和
３年

令和
２年

13,14,1
5,16,17

13,14
15,16

分類項目

平成元年

平成
３０年

平成
２９年

平成
２８年

平成
２７年

7,13,1443,44,
45

15,16

14,15,
16

10,14
15,54

8

78

9,17

8

9,10

③耐久性
・耐久性

④配(調)合設計
・ 基本事項 9・ 配(調)合8設計の計算
3

42
98,98

④配(調)合設計
コンクリートの配(調)合１）配(調)合設計の手順①構造物の種類､部材寸法､配筋､環境及び施工時期や施工方法などを考慮し､配(調)合計画をたてる。
②所要の性能のコンクリートを得るのに適切でかつ経済的な材料を選定する。

③試し練りを行い､土木学会や建築学会で定められた方法に従って計画配(調)合を決定する。

２）配(調)合設計①要求される性能を満足する範囲で､単位水量をできるだけ少なくするように定める。

②設計基準強度及び現場におけるコンクリートの品質のバラつきを考慮する。
③粗骨材の最大寸法は構造物の種類､部材の最小寸法､鉄筋のあき､かぶり(厚さ)などを考慮する。

３）粗骨材の最大寸法の設定

４）スランプの設定
・コンクリートの製造から打込みまでのスランプの低下を考慮し､どの段階でのスランプであるかを定義し､スランプを設定する。

５）空気量の設定（Ⅰ）
・空気量は､要求されるコンクリートの品質に応じて選定する。

５）空気量の設定（Ⅱ）

６）配(調)合強度の定め方（Ⅰ）
【土木コンクリート】①コンクリートの配合強度は､現場におけるコンクリート強度のバラつきを考慮して､設計基準強度に割増し係数を乗じて求める。
コンクリートの圧縮強度の試験値が設計基準強度を下回る確率が５％以下となるように定める。

６）配(調)合強度の定め方（Ⅱ）②水セメント比は､65％以下で､かつ設計図書の参考値に基づき､コンクリートの所要の強度及び耐久性を考慮して､これらから定まる水セメント比のうちで最小の値を設定する。
③単位水量は､所要のスランプが得られる範囲でできるだけ小さくするよう試験を行って定める。
粗骨材の最大寸法が20～25(㎜) ⇒ 175(kg/m3)
粗骨材の最大寸法が40(㎜) ⇒ 165(kg/m3)

６）配(調)合強度の定め方（Ⅲ）
【建築コンクリート】①設計基準強度とは､構造設計で基準とするコンクリートの圧縮強度である。
②設計基準強度は､18(N/㎜2)以上36(N/㎜2)以下の範囲とする。
③高強度コンクリートの設計基準強度は､36(N/㎜2)を超える範囲とする。

６）配(調)合強度の定め方（Ⅳ）④耐久設計基準強度とは､構造物及び部材の共用期間に応ずる耐久性を確保するために必要とする圧縮強度である。
特記のない場合は以下の通りとする。
18N/㎜2(短期)
24N/㎜2(標準)30N/㎜2(長期)36N/㎜2(超長期)６）配(調)合強度の定め方（Ⅴ）⑤品質基準強度とは､構造物及び部材の要求性能を得るために必要とされる圧縮強度である。
設計基準強度､もしくは耐久設計基準強度のうち大きい値とする。

⑥配合強度 ⇒ Ｆ≧0.85Ｆｍ＋３σ
調合管理強度(Fm)は品質基準強度に構造体強度補正値(Ｓ値)を加えた値とする。
σは､使用するコンクリートの圧縮強度の標準偏差である。

６）配(調)合強度の定め方（Ⅵ）⑦水セメント比は､所要の強度､耐久性､あるいはワーカビリティーが得られるように定める。
水セメント比の最大値 ⇒ 65％⑧単位水量は､施工面から要求されるスランプが得られる範囲で､できるだけ小さな値とする。
単位水量 ⇒ 185(kg/m3)以下

７）細･粗骨材の定め方（Ⅰ）
【細骨材率 ｓ/ａ法】①単位水量､単位セメント量及び空気量が決定す
ると､１ｍ3のコンクリートを製造するために用いる材料の残りが骨材量となる。
この骨材量を､細骨材率(ｓ/ａ)によって配分し､細･粗骨材量を定める。

2018年出題
セメント量=348
Vc=348/3.16[8]W/C=50%
配(調)合設計(の計算)
C=174/0.5
W=174=110(4)348

下表のコンクリートの配(調)合に関する次の記述のうち、不適
Vsg=1000-W-Vc-Air=671=1000-174-110-45
当なものはどれか。ただし、セメントの密度は3.16g/cm3、細骨材の表乾密度は2.59g/cm3、粗骨材の表乾密度は2.64g/cm3とS=Vsg×S/a×ρs
細骨材量=798(2)851する。
=671×0.459×2.59
骨材容積

粗骨材量

S=Vsg×(1-S/a)×ρg=671×0.541×2.64=958(1)958

単位容積質量T=C+W+S+G=348+174+798+958=2278(3)2278(1) 単位粗骨材量は、958kg/m3である。
(2) 単位細骨材量は、851kg/m3である。
(3) コンクリートの単位容積質量は、2278kg/m3である。
(4) 単位セメント量は、348kg/m3である。
18７）細･粗骨材の定め方（Ⅱ）
【単位粗骨材かさ容積法】①単位粗骨材かさ容積をもとにして､次式によって単位粗骨材量､あるいは粗骨材の絶対容積を求めた後､単位細骨材量を求める。

2017年出題[9] 配(調)合設計

1)単位量の概算表記の意味
粗骨材の実積率(％)=単位容積質量（kg/m3）/絶乾密度
設問では表乾密度で、単位量も概算であるので表乾密度で計算
下表に示すコンクリートの配(調)合条件が与えられているとき、次の記述のうち、不適当なものはどれか。ただし、セメントの密度はW/C=50%
Vc=340/3.15
セメント量C=170/0.5=340W=170=1083.15g/cm3、細骨材の表乾密度は2.60g/cm3、粗骨材の表乾密度は2.65g/cm3、粗骨材の実積率は58.0%とする。
粗骨材
Tg=実積率×ρg×(1000/100)
単位容積質量=58×2.65×10=1537

粗骨材量

G=Tg×かさ容積 = 1537×0.6
Vg=G/ρg = 922/2.65=922=348(3)922～923-

細骨材量

Vs=(1000-Vc-Vg-Air)×ρs=(1000-108-348-45)×2.6=855(2)855～856(1)
細骨材率は、48.0~
T=C+W+S+G49.0%である。
単位容積質量=2287(4)2330～2340=340+170+855+922(2) 単位細骨材量は、855~ 856kg/m3である。
細骨材率
S/a=Vs×100/(Vs+Vg)=48.6(1)48.0～49.0
3(3) 単位粗骨材量は、922~ 923kg/m である。
(4) コンクリートの単位容積質量は、2330~ 2340kg/m3である。
20

７）細･粗骨材の定め方（Ⅲ）
【単位粗骨材かさ容積法】

８）配合の補正・修正（Ⅰ）

８）配合の補正・修正（Ⅱ）

各構成材料の容積が変わると､コンクリートの特性が変化する。図中の ⇔ によるのスランプと強度の変化をまとめると次表による。

８）配合の補正・修正（Ⅲ）

空気が増えれば強度低下

W/Cが大きくなれば強度小水が増えればスランプ大９）コンシステンシーに影響を及ぼす因子（Ⅰ）①単位水量・単位水量を増やせばスランプは大きくなる。
・単位水量１.２％増減に対して､スランプ１cmの増減､直線的関係がある。
②空気量・空気量１％増減は､単位水量３％の増減に相当する。

９）コンシステンシーに影響を及ぼす因子（Ⅱ）③水セメント比・単位水量一定､水セメント比の変化に応じて､細骨材率を適切に選ぶ。
・水セメント比が変化した場合でも、コンシステンシーはほぼ一定に保つことができる。
④骨材
・最大寸法を大きくすると､同一コンシステンシーでは､単位水量及び単位セメント量を減らすことができる。

９）コンシステンシーに影響を及ぼす因子（Ⅲ）

・実積率が大きい場合､同一コンシステンシー
では､単位水量及び細骨材率を減ずることができる。
・細骨材の粗粒率が小さいほど､細骨材率が大きいほど､同一単位水量及び単位セメント量の場合､スランプが小さくなる。
⑤混和材料
・ＡＥ剤､ＡＥ減水剤､高性能ＡＥ減水剤は､エンレインドエアが増すとスランプが大きくなる。

９）コンシステンシーに影響を及ぼす因子（Ⅳ）⑥コンクリート温度
・コンクリート温度が高いほど､スランプは小さくなる。
・練上がり温度が１０℃高いと､スランプは２～３ｃｍ小さくなる。

10）骨材の変動による補正・修正（Ⅰ）①粗骨材の最大寸法が大きいほどs/aは小さくなる。
②粗骨材の実積率が大きいほどs/aは小さくなる。

③細骨材のFMが大きいほどs/aは大きくなる。
④粗骨材の最大寸法が大きいほど同一コンシステンシーでは単位水量が少なくなる。

10）骨材の変動による補正・修正（Ⅱ）⑤細骨材率を大きくすると単位水量は大きくなる。
⑥細骨材の微粒分(0.15mm＞)が多くなると単位水量は大きくなる。

⑦細骨材の微粒分(0.15mm＞)が多くなると空気量が入りにくい。
⑧細骨材の0.6～0.15mmが多くなると空気量が入りやすい。

11）配合計算①W/Cは、質量％、s/aは、容積％②配合表は､1ｍ３(1000ℓ)各単位量で表す(kg/m3)③化学混和剤は､水の一部とする。
④空気量も単位量に含む。
⑤各材料は､容積で1000ℓになるように計算し､配合表は､質量でkgで表す。

⑥s/a法とかさ容積法とでは計算順が違う。
⑦かさ容積法は､実積率が必要になる。

12）耐久性に及ぼす因子（Ⅰ）①水セメント比を小さくすると､塩害､中性化に対する抵抗性は向上する。

②空気量を増加すると耐凍害性は向上する。
（エントレインドエア）③単位水量及び単位セメント量を増加すると乾燥収縮は大きくなる。

12）耐久性に及ぼす因子（Ⅱ）④単位セメント量を増加すると､発熱量は増大する。

⑤フライアッシュ､高炉スラグ微粉末等は､水密性改善に効果がある。

項目別出題傾向
分類項目

令和
３年

令和
２年

令和
元年

平成
３０年

平成
２９年

平成
２８年

平成
２７年

18

17

18,19

19,20 18

20,21,
43,52⑤製造・品質管理/検査
18

17

15
16,44
46

・ 品質管理 21

18

18・ 製造・ レディーミ
19,20 19
クストコン
クート
34

16
47

19,20,
17,45 17,18
47,48 47,48,
46
48
49

⑤製造・品質管理/検査【レディーミクストコンクリートの製造設備】

【コンクリートの製造設備】

【コンクリートミキサの種類】

【傾胴型ミキサ】

【強制練り(パン型)ミキサ】

【水平二軸型ミキサ】

１）材料の貯蔵設備①セメントの貯蔵設備は､防湿的でセメントの風化を防止できる構造､機能を有するもの②骨材の貯蔵設備は種類､品種別に区切りをつけ､大小粒の分離が防止でき､かつ異物の混入が防止できる形式のもの③床は排水できる構造とし､軽量骨材用のものはプレウェッティングのために散水できる設備が必要である。

④レディーミクストコンクリートの最大出荷量の１日分以上に相当する骨材を貯蔵できるもの。
⑤高強度コンクリートの製造に用いる骨材の貯蔵設備には､必ず上屋を設けなければならない｡

⑥回収骨材の使用に関する事項

A方法
・回収骨材の使用量は，組骨材及び細骨材のそれぞれの新骨材と回収骨材とを合計した全使用量に対する回収骨材の使用量の質量分率である置換率として表す。

・回収骨材の新骨材への添加は，組骨材及び細骨材の目標回収骨材置換率の上限がそれぞれ5%以下となるように、一定期間ごとに管理し，記録する。
配合計画書の回収骨材の使用方法の欄に“A方法”と記入する。

納入書の回収骨材置換率の欄には“5%以下”と記入する。

Ｂ方法
・回収骨材を専用の設備で貯蔵，運搬，計量して用いる場合は，粗骨材及び細骨材の目標回収骨材置換率の上限をそれぞれ20%とすることができる。この場合，回収骨材の計量値は，バッチごとに管理し，記録する。計量は，他の新骨材との累加計量でもよい。
配合計画書の回収骨材の使用方法の欄に“B方法”と記入する。
納入書の回収骨材置換率の欄には，配合の種別による骨材の単位量から求めた回収骨材置換率を記入する。

２）ミキサ➀固定ミキサとし、JIS A 8603に適合するものでなければならない。

➁練り混ぜ時間は、JIS A 1119によって試験を行い決定する。試験結果は次の値以下で均一の状態。
コンクリート中のモルタルの単位容積質量の差・・・0.8％

コンクリート中の単位粗骨材量の差・・・・５％

③練混ぜ時間が与える影響
・練混ぜ時間が短い場合（不十分）
圧縮強度は小さい
スランプは小さい空気量が少ない
・練混ぜ時間が長い場合
スランプは変わらない
空気量は減少する・高強度コンクリート、高流動コンクリート
通常のコンクリートより長くなる３）材料の計量➀計量方法
・セメント､骨材､水及び混和材料は､それぞれ別々の計量器によって計量しなければならない。なお､水はあらかじめ計量してある混和剤と一緒に累加して計量してもよい。
・セメント､骨材及び混和剤の計量は､質量による。混和材は､購入者の承認があれば袋の数で量ってよい。ただし､１袋未満の場合は質量による。
・水及び混和剤の計量は､質量又は容積による。

➁計量誤差（計量の許容差）

単位(％)

③ 計量誤差（計量値の差）の計算
ｍ０＝｛（ｍ２－ｍ１）/ｍ１｝×１００
ｍ０ ： 計量誤差（計量値の差）
ｍ１ ： 目標とする１回計量分量
ｍ２ ： 量りとられた計量値

４）運搬・レディーミクストコンクリートの運搬は､JISA 5308 8.1.4 に規定するトラックアジテー
タ及びダンプトラック(スランプ2.5cmの舗装コンクリートに限る)とする。
・運搬時間は､生産者が練混ぜを開始してから運搬車が荷卸し地点に到着するまでの時間とする。
・その時間は､1.5時間以内とする。
・ダンプトラックは、１時間以内とする。

品質管理・ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ
１）種類（JIS A 5308:2019）・レディーミクストコンクリートの種類

２）品質（JIS A 5308の品質）➀強度・１回の試験結果は､購入者が指定した呼び強度の強度値の85％以上でなければならない。
・３回の試験結果の平均値は､購入者が指定した呼び強度の強度値以上でなければならない。

➁スランプ③スランプフロー

④空気量・空気量が指定された場合にも､その許容差は､±1.5%とする。

⑤塩化物含有量
・荷卸し地点で､塩化物イオン(Cl-)量として､0.30 kg/m3 以下とする。購入者の承認を受けた場合には､0.60 kg/m3以下とすることができる。

・フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度と配合設計に用いた単位水量(計画配合)の積として求める。

⑥アルカリシリカ反応性・区分Ａ
アルカリシリカ反応性試験の結果が“無害”と判定されたもの。
・区分Ｂ
アルカリシリカ反応性試験の結果が“無害でない”と判定されたもの。又はこの試験を行っていないもの。
・骨材の一部に区分Ｂが混合した場合､この骨材全体が無害であると確認されていない骨材とする。

３）製品の呼び方（例）４）品質管理・検査（Ⅰ）①品質管理とは､品質変動の原因を極力減じるとともに､異状を速やかに発見し､ただちに適切な処置を講じて､コンクリートの品質を所要の範囲内に収めること。
②検査とは､品質が判定基準に適合しているか否かを判定する行為。

③圧縮強度は､コンクリートの品質全般が判断できるうえに､構造設計の基本となっているもので､最も重要な特性値である。

４）品質管理・検査（Ⅱ）
・品質管理には統計を用いる

４）品質管理・検査（Ⅲ）
2.52

データーを集積し、分布図を作成すると、ほぼ正規分布となる。
呼び強度24で実測平均値mが29.3N/mm2、標準偏差σがσ=2.1 2.1N/mm2の時、以下の状況となる。

Κ = (29.3－24)／2.1 = 2.52
従って、正規分布表より、不良率Pは、0.59%となる。

0.59%
29.3

４）品質管理・検査（Ⅳ）

４)品質管理・検査（Ⅴ）

スランプ・空気量など
上方・下方管理限界がある場合は、上下を加算する。

P=(0.023+0.023)/100=4.3%

５）管理図（Ⅰ）

５）管理図（Ⅱ）
・コンクリート管理に用いられる管理図
Ｘ管理図（Ｘ：サンプル個々の計測値）
Ｘ管理図（Ｘ：郡の平均値）
Ｒ管理図（Ｒ：郡の範囲）
Rs管理図（Rs：移動範囲）
一般には､Ｘ-Ｒ管理図､Ｘ-Rs管理図が用いられる。

５）管理図（Ⅲ）

Ｘ管理図は､品質の平均値の変化を見るため
Ｒ管理図は､品質の幅の変化を見るため
Ｘ-Ｒ管理図は､工程の解析､工程能力の検討などに有効。

５）管理図（Ⅳ）
・シューハート管理図で統計的に管理状態であるかどうかの異常判定ルール(JISZ9020-2:2016)
Ⅰ.１点が領域Ａ(限界線３σ)よりはずれた場合
Ⅱ.中心線の片側に､連続して９点ある
Ⅲ.連続する６点が増加､または減少している
Ⅳ.14の点が交互に増減している・突き止められる変動要因に対する異常パターン
Ⅴ.連続３点中､２点が２σ限界線を越えるものがある
Ⅵ.連続５点中､４点が１σ限界線を越えるものがある
Ⅶ.連続する15点が１σ以内に存在する
Ⅷ.連続する８点が１σ限界線を越える

Ⅰ.１点が領域Ａ(限界線３σ)よりはずれた場合

Ⅱ.中心線の片側に､連続して９点ある

Ⅲ.連続する６点が増加､または減少しているⅣ.14の点が交互に増減している

突き止められる変動要因に対する異常パターン
Ⅴ.連続３点中､２点が２σ限界線を越えるものがある

Ⅵ.連続５点中､４点が１σ限界線を越えるものがある

Ⅶ.連続する15点が１σ以内に存在する

Ⅷ.連続する８点が１σ限界線を越える

過去問題 圧縮強度の管理図[問題]
下記A～D群の圧縮強度の管理図に対し、JIS Z 9021（シューハート管理図）に示された見分け方のガイドラインに照らして工程状態を判断した次の記述のうち、適当なものはどれか。（H23・問16）(1) A群は、強度が連続して増加しているが、中心線の近くにあるので正常である。
(2) B群は、中心線に対し強度が変動しているが、内側限界線を超えていないので正常である。
(3) C群は、中心線より強度が高いが変動が小さいので正常である。
(4) D群は、強度が交互に増減しているが、強度が中心線に近いので正常である。

品質管理・検査解説（１）A群は、異常判定の「傾向」に該当する。点が次第に上昇または下降する状態のことを「傾向がある」という。次々と連続して上昇または下降する場合には、6点が続いたときに異常と判断する。 A群は、9点が連続して上昇しているので、異常である。
（２）B群は、点が中心線を中心に2σ線内にランダムにプロットされているので、管理状態にあると判断してよい。
（３）C群は、異常判定の「連」に該当する。中心線の一方の側に連続して現れた点の並びを「連」といい、その点の数を「連の長さ」という。シューハート管理
図では、長さ9の連から異常と判定するが、日本では、異常を早く発見して工程に対して早く手を打つために従来から7の連で異常としている。C群は、長さ9の連であるので、異常である。
（４）D群は、異常判定の「周期性」に該当する。連続する点が交互に増減しているまたは周期的に上下して波を描く場合は、「周期性がある」という。D群は、連続する14点が交互に増減しているので、異常である。

[21]ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ
レディーミクストコンクリートの検査に関する次の記述のうち，JISA 5308(レディーミクストコンクリート)の規定に照らして，不適当なものはどれか。
(1)呼び強度27のコンクリートを用いて3回の圧縮強度試験を実施した
結果が， 30.5N/mm2、22.5N/mm2， 28.2 N/mm2であったので，そのロットを不合格と判定した。
(2) スランプおよび空気量の試験においてスランプが許容の範囲を外れたので，新しく試料を採取してスランプおよび空気量の再試験を行い，合否を判定した。

(3) 高強度コンクリートの圧縮強度の試験頻度を， 100 m3について1回とした。
(4)呼び方が「普通30-21-20 BBJでAE減水剤を用いたコンクリートの検査において，スランプの試験値が19.0cmであったので合格と判定した。
77

各規定に照らし算出(1)呼び強度3回の判定
1回は呼び強度の85%3回は呼び強度以上(2) 再試験(1) 1回目30.5>(23.0=27×0.85)合格
2回目22.5<23.0
不合格
3回目28.2>23.0
合格
平均(30.5+22.5+28.2)/3=27.1≧27合格(2) 再試験
スランプ又はスランプフロー及び空気量の一方又は両方が許容の範囲を外れた場
新しく試料を採取してスランプ及び空気合には，10.1によって新しく試料を採取して，量の再試験を行い，合格とした
１回に限り10.3又は10.4，及び10.5によって試験を行ったとき，その結果が5.3又は5.4，及び5.5の規定にそれぞれ適合すれば，合格とすることができる。
(3)高強度コンクリートにあっては，100 m3について１回を，それぞれ標準とする。
(4)スランプ許容値
2.5 ±1５及び6.5 ±1.5
８以上18以下 ±2.5
21 ±1.5(3)高強度コンクリートの圧縮強度の試験頻度を、100 m3 について１回とした。
(4)スランプ許容値
21の場合、19.5から22.5であるので19.0は不合格
78

生コンクリート技術者養成講習会➂
終了
次は生コンクリート技術者養成講習会④
コンクリートの施工
特殊な配慮を要するｺﾝｸﾘｰﾄ
コンクリート製品
構造力学